__ 79 — 



ряеть аморфный кремнеземъ. Я получалъ, после такой обработки, 

 для топазовъ изъ Бразилш и изъ Потози количество кремнезема 

 около 30% (29, 8 — 30, /УД Следовательно, составь остатка со- 

 ответствует!» Äl s Si 3 O ib , а оптичесшя свойства указываютъ на ß 

 ромбическую разность. Следовательно при прокаливаши топазъ пе- 

 реходить въ ß ромбическш Al s Si,O ls . 



Этотъ переходъ топаза является очень эффектнымъ, если брать 

 его порошокъ. После продолжительная прокаливанш при беломъ 

 каленш порошокъ топаза превращается въ порошокъ Äl H Si s O n , 

 но этотъ порошокъ вполне кристаллически! и состоитъ изъ мел- 

 кихъ, прекрасно образованныхъ призмачекъ. Здесь, следовательно, 

 мы имеемъ случай перекристаллизащи въ твердомъ состоянш: каж- 

 дая порошинка топаза превратилась въ твердомъ состоянш, въ от- 

 дельный кристаллъ, призму Al s Si 3 O iS . 



При совершенно схожей реакщи получается тоже самое соедине- 

 Hie при прокаливанш каолина. Эта реакщя во многомъ напоми- 

 наетъ реакщю получешя силлиманита и нельзя утверждать, чтобы 

 при этомъ не получался и силлиманита, хотя въ случае, когда я 

 определялъ кремнеземъ, я получилъ 30 и °/ Si0. 2 . 



Вообще, при прокаливаши до белаго калеьпя всехъ глинъ, всехъ 

 издел1й изъ глины, въ присутствш небольшаго количества основа- 

 шя, у насъ образуется постоянно соединеше глинозема съ кремне- 

 земомъ. Въ наиболее чистомъ виде, въ каолине, реакщя идетъ 

 очень ясная и давно замеченная 1 ). Еаолинъ становится очень 

 твердымъ, чертитъ стекло, совершенно похожъ на фарфоръ; онъ 

 состоитъ изъ большего количества мелкихъ призматическихъ кри- 

 сталловъ, которые расположены въ аморфной массе, при чемъ аморф- 

 ная масса б. ч. сконцентрирована въ особые участки. Эти кри- 

 сталлы затемняются параллельно и оптически положительны по от- 

 ношению къ длине призмы. На видъ не отличимы отъ другихъ сое- 

 динешй кремнезема и глинозема. 



Они развиваются равнымъ образомъ при прокаливаши огнеупор- 

 ныхъ глинъ; огнеупорныя глины въ наиболее чистыхъ разностяхъ 

 не содержать ничего, кроме глинозема и кремнезема. Можно про- 

 следить, что соединеше кремнезема съ глиноземомъ образуется въ 

 нихъ въ твердомъ состоянш при нагреванш. Огнеупорная глина 



') Pott. ]. с. 2-te Auf! 1757. Anhang, p. 6—7. WArcet, 1. с. I. P. 1766. d. 

 87. Guettaro 1 et Lavoisier Exper. sur une espèce de steatite. 1778. ..Oeuvres de 

 Lavoisier." 11. 1868. p. 239. Bischof Werthstellung verschied. Kaoline. „Dingl. 

 Journ." 1870. 148. 396 и др. 



